( 203 ) 

 daille n'avait etefrotteeavec dela plombagineenpoudre. 



Nonobstant cette precaution il faut attendre au moins 

 deux jours pour que la couche de cuivre deposee puisse 

 etre detachee sans se rorapre, et encore faut-il, pour 

 obtenir sans encombre cette separation, chauffer la me- 

 daille a une temperature voisine du rouge et la refroidir 

 brusquement, en la plongeant dans un baind'eau froide, 

 pour pouvoir intercaler ensuite entre la medaille et 

 le depot une lame de canif. 



II peut arriver neanmoins que cette pratique soit 

 insuffisante : lorsque les medailles ont trop de saillant, 

 Ton ne peut, quclque soin que Ton prenne, enlever 

 l'empreintc sans la dechirer. Aussi des hommes verses 

 dans l'art de faire des experiences ont-ils renonce 

 a faire deposer directement sur la medaille le cuivre 

 precipite. lis font alors un' cliche, c'est-a-dire qu'ils 

 prennent 1'empreinte de la medaille en coulant sur elle 

 de l'alliage fusible de d'Arcet, auquel on peut donner 

 toute la resistance desirable en augmentant son 6pais- 

 seur a volonte. C'est ensuite sur le cliche que Ton fait 

 deposer le cuivre a mesure qu'il se precipite, et lorsque 

 Foperation est achevee, Fon met le tout dans l'eau bouil- 

 lanle, dont la chaleur liquefie le racial fusible et laisse 

 a nu le relief precipit£. Pour eviter ce clichage, M. Le- 

 febvre propose d'enduire la medaille d'amalgame d'or 

 ou d'argent, ou merre tout simplement d'une legere 

 couche de mercure: au moyen de ce minime change- 

 ment dans le procede, Fon peut detacher de la medaille, 

 et sans aucun accident , une empreinte aussi mince 

 qu'une feuille de papier. 



Cette amelioration n'est pas la seule qu'ait apportee 

 M. Lefebvre dans Fart nouveau de Feiectrotypie. Les 

 premiers observateurs avaient vu qu'une trop grande 

 rapidite dans la precipitation du cuivre rendait les em- 



